Einzelne Mineralien. 



19 



b=ooP66(010); x= iP66(012); k= Pö&(011); 



f fPoo (0 . 20 . 19) ; i = 2PÖ6 (021) ; v = 3PÖ6 (031) ; 



e= 5PÖ6(051); q= 6Pc3o(061); ß = ^Pob (0 . 13 . 2) ; 



x = 7PÖ6(071); *V>Pä& (0.15.2); ^ = 8PÖ6(081); 



yP&(0.17.2); 1= 9Po6(091); llPoo (0 . 11 . 1) ; 



# = 14Po6(0.14.1); ^ = 16P66 (0.16.1); 30P66 (0 . 30 . 1) ; 



m = ooP (110); ooPy (9.10.0); ooPtf (9 . 11 . 0) : 



ooP| (570); ooP| (450); p = P (111); 



,= 6P (661); ip= 7P (771); y= 8P (881); 



a= 9P (991); *3Pf (231); *4Pf (541); 



*|P| (572); A = V 7 Py (12 . 17 . 5) ; * ypy (8 . 11 . 3) ; 



V 3 P V 3 (9 . 13 . 4) ; 2 / p f t (I 7 • 25 . 8) ; l T 5p -Hr (U .15.4): 



yP|i(11.14.3); 6= |P3 (132); V p f} (28 . 40 . 9) : 



4P V° (14 .20.5) ; 4P $ (14 . 20 . 5) ; 5Pf| (32 .35.7); 



i/pi| (104.112.21); yPf| (16 . 17 . 3); 6Pf| (40 . 42 . 7) ; 



7P|| (48 . 49 . 7) ; V p ft ( 23 -31-5) 5 ¥ P H (19 • 27 . 5) ; 



3_spy (24.33.4); yPjf (12 . 17 . 2); L 5 PI| (15 . 11 . 4). 



Max Bauer. 



Oliver C. Farrington: An Analysis of Jadeite from 

 Mogoung, Burma. (Proceedings of the U. S. National Museum. 

 Washington. 17. No. 981. p. 29—31.) 



Der Verf. hat ein Stück Jadeit von der genannten Localität untersucht, 

 das von dem dortigen Missionar J. A. Friday eingesandt worden war, und 

 das der Beschreibung des Vorkommens nach wohl aus den Gräbereien im 

 Uru-Thale, nicht aus den Brüchen bei Tammaw stammt (s. die zwei Aufsätze 

 in dies. Heft p. 1 u. 18). Die Farbe ist weiss mit lichtgrünen Flecken ; 

 analysirt wurde weisse Substanz. I und II geben die Kesultate der 

 beiden Analysen, III das Mittel aus ihnen, IV die theoretische Zusammen- 

 setzung der Verbindung : Na 2 . Al 2 3 . 4 Si 2 , welche Formel dem Jadeit 

 gewöhnlich zugeschrieben wird und die mit den Ergebnissen der chemischen 

 Untersuchung nahe übereinstimmt. 



I. II. III. IV. 



Si0 2 58,99 59,45 59,22 59,4 



A1 2 3 24,77 24,32 24,55 25,2 



Fe 2 3 0,32 0,36 0,34 — 



CaO 0,14 0,22 0,18 — 



MgO Sp. Sp. — — 



Na 2 14,51 14,42 14,46 15,4 



Glühverlust .... 1,14 1,15 1,14 — 



99,87 99,92 99,89 100,0 



b* 



